

310 
1. Beziehung zum spez. Gewicht: 
Das spez. Gewicht eines Glases, 
100 Grammolekülen Kieselsäure (Si0.) und 20 Mole- 
külen Natriumoxyd (NasO) beträgt 2,35 und steigt 
bei Zusatz von Blei-, Barium-, Strontium-, Zink-, Cal- 
cium- oder Magnesiumoxyd. Die Zunahme ides spez. 
Gewichtes ist um so größer, je höher das Molekular- 
gewicht des zugesetzten Oxyds vom Typus RO, und ist 
praktisch der zugesetzten Menge proportional. Als 
Beispiel sei erwähnt, daß das spez. Gew. bei Zusatz 
von 10 Mol Calciumoxyd 2,46 und bei Zusatz von 
10 Mol Bleioxyd 2,91 beträgt. Der Einfluß der zu- 
gesetzten Oxyde vom Typ RO macht sich in derselben 
Weise geltend, wenn das Ausgangsglas Kaliumoxyd 
statt Natriumoxyd enthält. Ein teilweiser oder gänz- 
licher Ersatz des Natriumoxyds durch Kaliumoxyd 
hat eine Verminderung. des spez. Gewichts zur. Folge. 
Ein teilweiser Ersatz der Kieselsäure durch ein Oxyd 
RO steigert das spez. Gewicht. 
2. Beziehung‘ zum Brechungsexponenten: 
Der Brechungsexponent wächst sowohl mit steigen- 
bestehend aus 
dem Zusatz der Oxyde RO zum Glas mit dem unver- 
änderten molaren Verhältnis von SiO. und Na,O, als 
auch durch den teilweisen prozentualen Ersatz des 
Natriumoxyds. Die Zunahme des np ist nicht mehr 
wie beim spez. Gewicht eine Funktion des molekularen 
Gewichts der zugesetzten Oxyde. So ist die Reihen- 
folge der Oxyde mit steigendem Einfluß auf das nn 
bei äquimolekularen Zusätzen folgende, wobei die Zah- 
len in den Klammern die Molekulargewichte bedeuten: 
MgO (40), ZnO (81), CaO (56), SrO (104), BaO (153), 
PhO (223). Wird das Natriumoxyd stufenweise durch 
gleiche prozentuale Mengen der angeführten Oxyde er- 
setizt, so ist die Reihenfolge MgO (40), ZnO (81), BaO 
(153), PbO (223), SrO (104), CaO (56). Den größten 
Einfluß hat also Calciumoxyd. 
Oxyde CaO, SrO und BaO, die zu einer Gruppe des 
periodischen Systems gehören, nimmt mit steigendem 
Molekulargewicht ab. 
3. Beziehung zur totalen Dispersion nr —nc: 
Die totale Dispersion des Glases wächst mit stei- 
gendem Zusatz der genannten Oxyde bei unveränder- 
tem Molekularverhältnis von Kieselsäure und Natrium- 
oxyd. Den größten Einfluß bat auch hier, 
Mp, ein Zusatz von Bleioxyd. Eine Beziehung zum 
Molekulargewicht ist auch hierbei nicht zu konstatie- 
ren, da ZnO (81) und SrO (104) fast den gleiehen Ein- 
fluB ausüben. Wird das Natriumoxyd 
dureh gleiche prozentuale Mengen der Oxyde ersetzt, 
so sinkt die Dispersion für die Oxyde MoO, BaO und 
SrO, steigt dagegen für die anderen drei in der 
Reihenfolge ZnO, CaO, PbO. Bei 
Prozentigehalt an Natriumoxyd (20%) und stufen- 
weisem Ersatz der Kieselsäure durch die Oxyde nimmt 
der Brechungsexponent sowie die totale Dispersion zu, 
und zwar ist die Reihe der Oxyde im Sinne des waeh- 
senden nn: MeO, ZnO, BaO, SrO, PbO und CaO; die 
Reihe für die zunehmende totale Dispersion dagegen — 
ist MoO, BaO, SrO, ZnO, CaO, PbO. 
4. Beziehung zur Haltbarkeit: — 
Die Haltbarkeit ist in der Weise bestimmt. wor den. 
daß die verschiedenen Gläser während 100 Stunden 
der feuchten oder während! 6 Monaten den gewöhn- _ 
lichen atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt und die 
Gewichtsverluste der Gläser an Natriumoxyd bestimmt 
wurden. 
barkeit. 
Ein Zusatz eines der Oxyde erhöht die Halt- 
hier keinerlei wichtige Meinungsverschiedenheiten 
“Abbé statt DiArioues rn Abbe 
Der Einfluß der drei 
wie beim 
stufenweise | 
gleichbleibendem | 
etwa 510 °. 
Geht man von dem Glase von ider Zusammen- Sate 
setzung 100 Kieselsäure und 20 Natriumoxyd aus und a 
setzt äquimolare Mengen der a RO zu, so steigt £ 











































Reihenfolge Zn0, Mego, Cao, “gr0, BaO, PbO. G 
mit weniger als 20 % Alkali ‘sind haltbarer, wenn 
Alkali in gleichen Gewichtsteilen aus Natriumoxyt 
und Kaliumoxyd besteht, als diejenigen GR die nw 
ein Alkali enthalten. i SuSE : 
5. Beziehung zur Entelasung: 
Gläser mit mehr aie 15% ne > 
Kieselsäure, Rest Alkali scheiden bei langsamer Ab 
kühlung Calciumsilikatkristalle in Form yon feineı 
Nadeln ans. Die fe ee neigen zur a 
m a: geschichtlichen Einleitang te mein = Ri 
Prof. von- Rohr folgendes zu re Se = 
„Die geschichtliche Einleitung "bietet. nur di 
großen Züge, und es ist erfreulich festzustellen, daß 
eboney Einige Schreibfehler in a= Namen sind d 
Dp: has 
‘von Beruf ein Kunsttischler (kein | 
macher) gewesen sein soll, ist wohl 1824 und nich’ 
1823 ae — Geschichtlich wichtig ist die A 
gabe, ae alte Hütte von Chance Bros, habe 1916 | 
gesteigerten Anforderungen des Heeres und Fl 
dienstes nicht mehr erfüllen können, und im J 
1916 habe das Haus Wood Bros. Glass Co. Ltd. 
der Glasherstellung in den Derby Works begon 
sie stellten augenblicklich mehr als 100° verschieden 
Glasarten her.‘ ee Herschkowitsch 
Über den Polymorphismus- und die optische K 
lung des Glases. (A. A. Lebedeff, Vorläufige Mitteilun 
Transactions of the Optical Institute in  Petrogra 
Vol. II, Nr. 10.) Verfasser spricht den Satz aus, d 
die Spannungen im Glase nur indirekt oder in sehr 
ringem Maße von der ungleichmäßigen Abkühlung 
rühren, daß vielmehr die eigentliche Ursache des 
tretens von Spannungen in der polymorphen Um 
lung des Glases zu suchen ist. Daß das Glas in 
Tat eine Umwandlung erleidet, beweist der Verfasse 
durch folgende sehr interessante Versuche: Re 
I: rn gut gekühlter Glasblock (Borosilikate 
ee von 35 x 2 2% 75 mm wird i 
nand, der 

seinen Ana eters als. mr die hierbei ; a 
Doppelbrechung p gemessen und in einem K 
system aufgezeichnet. Auf der Abszisse si 
peraturen, auf der Ordinate die Werte fü 
für @ eingetragen. Beide Kuryen zeigen eine: 
ähnlichen Verlauf, indem sie beide mit 
Temperatur erst ansteigen entsprechend d 
Wärmeleitung des Glases, dann gleichmäßi 
Er da alb ER die Kurv 

